DES SCIENCE Ss: S17 
fonderies ; d’autres mêlent ce minéral avec celui de plomb, & 
les fondent enfemble ; ji eft bien vrai que par-là ils concentrent 
une partie de l'argent dans le plomb, qui fe trouve dégagé le 
premier de fon foufre; mais après plufieurs rôtiffages & fontes, ils 
ont encore un cuivre qui contient affez d'argent pour être liquéfié. 
On fent de refte que le feu violent d’un pareil travail, doit nécef- 
fairement fcorifier beaucoup de plomb; cela eft au point, que les 
fcories qui en proviennent, & qui font très-abondantes par les 
additions que l’on fait aux minéraux de matières propres à accélérer 
la fufion, & à leur donner toute la uidité néceflaire, tiennent 
depuis 20 jufqu'à 25 pour cent, & quelquefois plus en plomb ; 
d'ailleurs la fonte ef trop prompte, pour que le départ puifle s’en 
faire facilement. 
Si j'avois un pareil minéral à traiter, je m'y prendrois comme 
il fuit : 
Dans le cas où ce minéral feroit mêlé avec beaucoup de roche, 
je le ferois fondre dans un fourneau à manche, pour concentrer 
les parties métalliques ; j'y ajouterois même des pyrites martiales, 
comme cela eft en ufage dans toutes les fonderies, fi Ja {éparation 
de ce qui feroit hétérogène ne sen faifoit pas bien; mais fi Je 
minéral étoit riche & dégagé de roche, il feroit inutile d'avoir 
recours à cette fonte préliminaire; ce minéral ou la matte provenue 
de la fonte dont je viens de parler, feroit conaaflé de façon que 
les plus gros morceaux ftroïent comme des fèves (un bocard 
à fec froit deftiné à cet ufage). Je le mélerois avec une quantité 
de minéral de plomb, proportionnée à celle de fargent contenu 
dans le minéral ou la matte de cuivre; je mettrois deux milliers 
de ce mélange, plus ou moins fuivant la grandeur du fourneau , 
fur le {ol d'un fourneau de réverbère à l'angloife; je procéderois 
d'abord comme pour la fonte du minéral de plomb, mentionnée 
ci-deflus, en ajoutant auffi un peu de chaux & du pouffier de 
charbon ; à mefure que le plomb fe dégageroit de fon foufre, il 
viendroit couler avec l'argent dans le baflin intérieur. 
Le procédé de la liquation ordinaire eft fondé, 1.° fur ce que 
Je plomb a plus d'affinité avec l'argent que celui-ci n'en a avec 
le cuivre; 2,° fur ce que ce premier entre en fufion à un degré 
